60ß A. Schierl, Ergebnisse von Analysen des Riebeckits etc. 
Von den verschiedenen, mehr oder weniger sorgfältig* auf- 
bereiteten Proben wurden wiederholt Analysen gemacht und gut 
übereinstimmende Werte in die folgende Tabelle aufgenommen. — 
Material I war bläulichgrau, stark von glänzenden, z. T. makro- 
skopischen Magnetitoktaederchen durchsetzt, von einer nur wenige 
Millimeter mächtigen Spaltausfüllung herstammeud; II rührt von 
glänzend blauschwarzen Partien her, mit viel Magnetiten und 
Hämatitschüppchen, aus einem Mineralgang von ca. cm Mächtig- 
keit; III waren asbestartig faserige, bläulich schimmernde Anteile; 
die übrigen Proben IV— -VI (zum Vergleich) waren von Haus aus 
relativ rein und wurden im nicht geschlämmten Zustand 
der Analyse zugeführt, und zwar enthielt IV winzige Magnetite, 
die sich kaum völlig entfernen ließen, neben kleinen Mengen vom 
Muttergestein, ebenso war V und VI vorwiegend durch Gangart 
verunreinigt, VII ist eine Bauschanalyse des Forellensteins (Gang- 
art) ; I, II und III waren aufs sorgfältigste für die Analyse ge- 
reinigt worden. 
I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
Si0 2 . . . 
54,40 
52,71 
53,79 
54,22 
52,41 
60,01 
76,40 
Fe 2 Ö 3 (+FeO) 
40,06 
42,72 
41,26 
38,98 
37,80 
30,17 
7,61 
A1 2 0 3 . . . 
1,83 
1,68 
2,01 
1,93 
1,32 
4,20 
9,39 
Mn 0 . . . 
0,81 
1,19 
0,89 
1,08 
1.46 
1,13 
Spur 
CaO .... 
1,26 
0,70 
0,76 
0,56 
1,97 
0,54 
0,21 
MgO . . . . 
0,34 
0,14 
0,30 
0,24 
0,32 
0,31 
0,32 
H 2 0 . . . . 
0,98 
0,51 
0,55 
0,51 
0,54 
0,52 
0,13 
Na 2 0 (Rest) . 
0,32 
0,35 
0,44 
2,48 
4,18 
3,12 
5,94 
P 2 0 5 . . . . 
Spur 
— 
Spur 
— 
— 
— 
Spur 
Von Alkalien sind nur nennenswerte Mengen Natron vorhanden, 
Kaliumoxyd tritt derart zurück, daß es quantitativ nicht abgeschieden 
werden konnte, sondern bloß spektralanalytisch nachgewiesen 
wurde. Direkte Bestimmungen des Natriumoxyds ergaben wesentlich 
höhere Werte (wahrscheinlich infolge Verunreinigung des filtrierten 
Rückstands durch Bestandteile aus den verwendeten Glasgefäßen), bloß 
bei einer direkten Kontrollanalyse (in IV) blieb der Wert ein wenig 
unter dem indirekt — als Differenz auf 100 — ermittelten Prozentwert 
zurück. Mangels größerer Platinschalen und vollkommen einwandfreier 
Quarzglasgefäße konnten diese Bestimmungen nicht als zuverlässige Er- 
gebnisse verwendet werden und wurde daher von der Angabe diesbezüg- 
licher Werte abgesehen; übrigens ergaben diese direkten Bestimmungen 
der Alkalien bei Verwendung ganz reinen Materials keine höheren Werte 
als 5 °/ 0 (im Maximum), meist zwischen 2 — 3°/ 0 , also ebenfalls viel 
weniger, als den Angaben der Literatur über Riebeckite entspricht. 
Zum Vergleich dieser Daten seien die Grenzwerte angegeben, 
welche die Literatur bezüglich der Bestandteile des R i eb e c k i t s , 
